NDT フラッシュ Vol.66,No.5

ＲＴレベル２1/4

実技試験のポイント枚について，鋼溶接継手については JIS Z 3104 を，鋳鋼品については JIS G 0581 を用いてきずの像の分類を行う。

2015 年秋期から，JIS Z 2305:2013 に準拠した資格試験

さらに配布された鋼溶接継手 12 枚，鋳鋼品 12 枚の透過が 実 施 さ れ て い る 。 先 に ， Vol.56,No.2(2007) 及 び

写真の解釈を行う。試験時間の配分は表１に示すとおり

Vol.57,No.4(2008)において RT レベル 2 の実技試験の概要である。とポイントについて解説を加えたが，今号では改正された JIS Z 2305 に従った RT レベル 2 実技試験の内容について，その概要と主な改正点，注意点を解説する。

２．ＮＤＴ指示書の作成
試験体として，例えば，鋼溶接継手で母材の厚さがRT レベル 2 の二次試験では，透過写真撮影において，20.0mm，余盛の高さ 2.0mm が与えられ，それを JIS Z

従来のアルミニウム管試験体に加えてアルミニウム合金3104:1995 を適用して X 線透過写真撮影を行う場合に，鋳物試験体が追加され，各作業の点検（チェックシート

レベル 1 技術者に与える指示書を作成する問題である。に記入）も試験項目に加えられた。また，撮影したアル

この際，JIS Z 3104 の規格が配布される。

ミニウム管試験体及び鋼溶接継手と鋳鋼品の透過写真各装置及び機材，撮影配置，露出条件，写真処理，透過１枚のきずの分類を行うと同時に，鋼溶接継手 12 枚，鋳写真の必要条件の各項目について記入する。また，規格

鋼品 12 枚の透過写真のきずの像の解釈を行うことが追票と問題に添付されている露出線図及び X 線フィルムの加された。その結果，観察・分類時間は 90 分となり，合特性曲線を用いて，露出条件を決定する。規格の内容及計の試験時間は，従来の 130 分から 165 分となった。

び露出条件の求め方が分かっていれば問題ないと思われるが，必要な数値が規格のどの表を見ればよいかを，把１．ＲＴレベル２の二次試験の概要握しておくことが重要である。

RT レベル 2 の二次試験は，NDT 指示書の作成とアルミニウム管試験体の透過写真撮影，アルミニウム合金鋳３．実技試験

物試験体の透過写真撮影及び写真処理，得られた透過写実技試験（撮影）には，真について必要条件の確認及び試験結果の観察記録とき

・「NDT 指示書」（管試験体，鋳物用，各 1 枚）ずの像の分類である。きずの像の分類については，自分・アルミニウム管試験体,アルミニウム合金鋳物試験体で撮影したアルミニウム管試験体の透過写真 1 枚を JIS・管試験体，鋳物撮影に必要な「露出線図，フィルムZ 3105 によって行う。さらに，配布された透過写真 2
表１

試験項目と時間

試験項目1)レベル 1 への NDT 指示書の作成
2)実技試験
〈撮影〉

時間・ノギス，アルミニウム板セット

30 分・パックフィルム

45 分

用の 2 枚あり，それぞれの表面には受験者各自の指定された「フィルム記号」が記入されている。

(2)アルミニウム合金鋳物試
験体の撮影

3.1

アルミニウム管試験体の撮影

3.2

アルミニウム合金鋳物試験体の撮影

変更なしのため省略（過去の記事を参照）(3)写真処理〈観察〉2枚が用意されている。パックフィルムは，管試験体と鋳物(1)アルミニウム管試験体の撮影

特性曲線」
・記録票

(4)試験結果の観察記録(5)きずの像の分類

90 分

JIS Z 2305:2013 では，試験項目に新たにアルミニa) JIS Z 3105

1枚ウム鋳物試験体の撮影が加えられた。これは，複雑b) JIS Z 3104

1枚な厚みを持った鋳物の透過写真を撮影する試験でc) JIS G 0581

1枚ある。
記録用紙の中ほどにある「鋳物試験体撮影記録票」(6)きずの像の解釈
a) JIS Z 3104

12 枚に指示書で記載されている内容を記入して確認すb) JIS G 0581

12 枚る。指示書に記載されている試験体の寸法のうちで，指定する試験部（A 部）の厚さは空欄となっている

NDT フラッシュ Vol.66,No.52/4

ので，ノギスを用いて最大寸法を測って記入する。ては，きずの像の分類を行い，その結果を分類記録（この値は指定する試験部の厚さであり，穴の部分票に記録する。試験部で識別されたきずは，すべての厚さではない。）管電圧，管電流，露出時間等は，を図中の所定の位置に記入し，分類用のゲージを用測定した厚さの値をもとに鋳物用露出線図及びフいて，それぞれのきず点数を求めて記入する。最もィルムの特性曲線を用いて各自が算出する。

きず点数が大きくなる箇所に試験視野を設定して，続いて，パックフィルムの上に，指示書に従ってきず点数の合計をきず点数の欄に記入する。この際，試験体，アルミニウム板を配置し，さらにアルミニ試験視野の枠の位置も記入する必要がある。また，ウム板の上に透過度計，フィルムマーク等を固定す

母材の厚さの 2/3 を超えるきずがあると 4 類に分類る。アルミニウム板は試験体の指定する試験部と同されることにも留意する必要がある。

じ厚さであるが，鋳物試験体のアルミニウム合金は鋼溶接継手については，配布された透過写真 1 枚アルミニウム板よりも密度が若干高いことから，こについてきずの像の分類を行い分類記録票に記入れを補正するため，鋳物のアルミニウム合金より厚する。記録票には分類の対象とした第 1 種のきず及い（ここでは 3mm のアルミニウム板を追加するこび第 2 種のきずの位置を図中の所定の位置に記入すとにしている）アルミニウム板を用いることになる。

るように指示されている。

X 線の照射においては，フィルムを置く方向に留意
3.3

鋳鋼品の透過写真についてのきずの分類結果は，して，撮影する。

「鋳鋼品試験体分類記録票」に記入する。数えない

写真処理

きずの最大寸法が 1 類の場合と 2 類以下の場合とに分けて規定されているが，一般的には 2 類以下の欄

撮影が終了した後，グループ単位で暗室に入り，写真処理を行う。暗室の照明を消し，セーフティライトの下でパックフィルムの包装を破り，フィルム3.4を使用すればよい。
3.6

きずの像の解釈を取り出し，各自のフィルムハンガーに確実に取りJIS Z 2305:2013 では，試験項目に新たに 24 枚の鋼付ける。この際，白い挟み紙は，所定の場所に置く。

溶接継手と鋳鋼品のきずの像の解釈が加えられた。

続いて，現象，停止，定着，水洗処理を順次行う。

この試験の際，あらたに解釈記録票が答案用紙とし試験結果の観察記録て配布される。鋼溶接継手の透過写真 12 枚と鋳鋼受験者はフィルムの乾燥を待たずに，きずの像の品の透過写真 12 枚を観察して，記録票にある対象分類を行う試験室に移動する。乾燥したフィルムは，範囲で検出したきずの像のスケッチときずの名称

きずの像の分類作業等の途中に本人に届けられる。の記入が求められる。ここでは，きずの分類までは撮影したアルミニウム管試験体の透過写真につい求められていないが，多数の透過写真を観察するこては， 濃度 計と フィ ルム 観察 器を 用い て ，JIS Zとから時間配分に留意する必要がある。

3105:2003 に規定する透過写真の必要条件の確認を3.7各作業の点検行う。試験結果を「撮影記録及び観察記録票」の観JIS Z 2305:2013 では，各作業の点検も試験項目に察記録の欄に記入する。また，アルミニウム合金鋳加えられた。装置の動作状況，暗室の状況，写真の物試験体の透過写真については「鋳物試験体の観察現像条件など，RT 作業に必要なポイントをチェック記録票」に，指定する試験部の濃度，識別最小線径するものである。RT では，X 線発生装置を扱うこと等を記録する。また，指定する試験部のきずの像をから，安全作業には特に留意する必要がある。これスケッチし，きずの像を解釈する必要もある。

らの点検作業は，現場での作業手順に準じて行い，この濃度計を用いた作業では，管試験体撮影の際の階調計の値の算出に注意が必要である。階調計の答案用紙の末尾にあるチェックシートの各項目を確認のうえで点検を行い，チェックする。

中央部の濃度(D 2)と階調計の隣接部の濃度(D1)を測3.5定して，(D1－D2)／D1 の計算を行う。分母の D1 を本解説を参考に，JIS Z 2305:2013 に準拠した RT レベ

D2 と間違えて計算している場合も見受けられる。

ル 2 の二次試験を突破されることを切に望むものである。

きずの像の分類
撮影したアルミニウム管試験体の透過写真についNDT フラッシュ Vol.66,No.5

ＳＴレベル２3/4

試験問題のポイント

ときは衝撃のひずみを測定することになるので，この場合も動ひずみ測定装置を使用する必要がある。
（ｃ）の飛

これまでの NDT フラッシュ欄で述べてきたように JIS

行中の航空機の場合も繰り返し荷重などの時間的には速Z 2305 が改正され，ひずみ測定試験（SM）がひずみゲい現象を測定することになので，動ひずみ測定装置が使ージ試験（ST）に変更された。また，ST レベル 2 の一用される。また，（ｄ）のコンクリート用の貯水中のダム次試験も従来と同じ一般試験と専門試験で構成されてい壁面に埋め込まれたひずみゲージで圧力の測定をする場

るが，各々の試験問題の数が 30 問から 30 問以上になっ合も水量の増加とともにかかる力は変化するが，遅い現た。なお，レベル 2 の場合は電気抵抗ひずみ測定法のみ

象なので静ひずみ測定装置が使用されている。したがっであるので，一次試験問題の内容も同じである。ここでて，この問では（ｄ）が正答になる。

は，今後出題されると思われる例題により一次一般試験のポイントの解説をする。

問３

次の項目でひずみゲージ接着作業中に関係するのはどれか。正しいものを一つ選び，記号で答えよ。
問１

次に示す事象の測定で，実際にひずみゲージ試験が応用されているものを一つ選び，記号で答えよ。

（ａ）接着状態の確認と絶縁抵抗の測定（ｂ）有機溶剤の吸引や引火に対する注意（ａ）モータの回転数の測定（ｃ）ワックスによるひずみゲージの防湿処理（ｂ）自動車の燃料タンクの燃料消費量の測定（ｄ）測定器端子へのリード線接続の確認（ｃ）ロケットエンジンの推進力の測定（ｄ）水道管を流れる水の量の測定

正答

（ｂ）

この問の解答群はいずれもひずみゲージ試験の実施に正答（ｃ）関係する項目である。しかし，（ａ）及び（ｃ）はいずれひずみゲージ試験は固体が力を受けた場合の変形をもひずみゲージ接着後に行う項目である。また，（ｄ）は測定する手法である。したがって，（ａ）のモータのようひずみ測定直前に行う項目である。したがって，接着作な回転体の力による変形の測定はできるが，直接回転数業中に関係するのは（ｂ）になり，これが正答である。

を測定することは不可能である。また，（ｂ）の自動車のなお，シアノアクリレート系などの接着剤でひずみゲ

燃料や（ｄ）の水量はいずれも液体の変化量の測定なのージを正確に接着するためには被測定物表面を洗浄し，で，これも不可能である。一方，力による固体の変形を油脂分や水分を除去する必要がある。これにはアセトン

ひずみゲージを利用して測定する荷重変換器が作られてなどが用いられているが，非常に揮発性が高い溶剤であいる。ロケットエンジンの推進力はこの荷重変換器で測る。このため，吸引や引火に注意する必要があるので，定することができ，実際にロケットエンジンの性能試験接着作業を行うに当たって心得ておいてもらいたい。に用いられている。したがって，（ｃ）が正答である。
問４
問２

両端が支持された幅ｂ ，高さ ｈ の長方形断面のは

ひずみゲージ試験は広い分野のひずみ測定に利用

りが曲げを受けたときの応力を求めるためには，幅にされている。次のうち静ひずみ測定装置を使用する場

平行な図心を通る軸回りの断面係数を知る必要があ

合を一つ選び，記号で答えよ。

る。 ｂが 200mm，ｈ が 240mm のはりの，この断面係数（ａ）構造部材の疲労試験による強度の推定を次のうちから一つ選び，記号で答えよ。

（ｂ）着雪により送電線が切断したときの測定（ｃ）飛行中の航空機の機体の安全性の評価（ａ）19.2×10－４m３（ｂ）20.8×10 －４m３（ｄ）貯水中のダム壁面にかかる力の監視（ｃ）15.3×10－３m３（ｄ）10.4×10－３ m３

正答

正答

（ｄ）

（ａ）

（ａ）の構造部材の疲労試験は低サイクルでも時間的曲げを受けるはりの上下面の応力を求めるのに必要なにはかなり速い現象なので，動ひずみ測定装置を使用しのは断面の図心を通る横軸回りの断面係数である。本問なければならない。
（ｂ）の送電線が着雪などで切断したのような幅 b，高さ h の長方形断面の場合は，この断面

NDT フラッシュ Vol.66,No.54/4

係数を Z とすると，次式で与えられている。

（ａ）7.2V（ｂ）4.8V

２（ｃ）3.2V（ｄ）2.4V

Z ＝（b×h ）／ 6
したがって，この式に各値を代入すると，
Z ＝（200×250２ ）／ 6５３＝ 19.2×10 mm ＝19.2×10

正答－４ｍ３（ｃ）

この回路の合成抵抗を R とすると，この抵抗は次の式になり，（ａ）が正答になる。なお，様々な形状の断面にで与えられている。

対する断面係数については参考書『ひずみ測定Ⅱ』にも1／R＝1／（R１ ＋R２ ）＋1／（R３ ＋R４ ）掲載されているが，長方形断面は実際によく使用されてしたがって，この式に各抵抗値を代入すると，いるので，上で示した式は覚えておいてもらいたい。

1／R ＝ 1／（240＋240）＋ 1／（120＋120）＝ 3／480

問５

下の図のような直径 12mm のリベットで結合されすなわち，R ＝ 160Ω になる。

た板部材が 1.2ｋＮの荷重を受けている。この場合のさらに，電圧を E，電流を I とするとオームの法則

正しい記述を一つ選び，記号で答えよ。

により，（ａ）リベットに 21.2 MPa の引張応力が生じる。

E ＝I×R＝ 0.02×160＝ 3.2Ｖ（ｂ）リベットに 10.6 MPa のせん断応力が生じる。になり，（ｃ）が正答になる。

（ｃ）リベットに 21.2 MPa の曲げ応力が生じる。
（ｄ）リベットに 10.6 MPa の圧縮応力が生じる。

問７

指示書はＮＤＴ実施に際し，従わねばならない正確な［］を詳細に記述した文書である。［］に入れるべき正しい用語を次のうちから一つ選び，記号で答えよ。
（ａ）仕様

正答

（ｂ）

（ｂ）結果

（ｃ）基準（ｄ）手順

正答（ｄ）

図のようなリベットで結合された板部材が荷重を受けST レベル 2 の技術者は，指示書を作成する職務も必た場合は，リベットの断面に沿ったせん断応力が生じる。

要とされている。このために，二次試験ではこの作成にこのせん断応力 τ は，荷重を W リベットの断面積を A関する試験も行われる。JIS Z 2305:2013 によると指示書とすると，下の式で与えられている。とは「確立された規格，コード，仕様書又は NDT 手順

τ＝W／A

書に基づいて，NDT を実施する際に従わなければならな

この式に与えられた値を代入すると，
３２

τ＝（1.2×10 ）／ 6 ×3.14 ＝ 10.6×10

い正確な手順を記載した文書」とされている。したがっ６２N／mて，手順すなわち（ｄ）が正答になる。なお，指示書のすなわち，10.6 MPa になり，（ｂ）が正答になる。

作成については非破壊検査 Vol.64，No.7（2015）の NDTフラッシュあるいは参考書『ひずみ測定Ⅱ』に詳しく述

問６Ｒ１， Ｒ２ が 240Ω， Ｒ３ ，Ｒ４ が 120Ω で構成さべられているので参照してもらいたい。

れた下の図のような電気回路でＡＢ間の電流が 20 mAであった。この回路のＡＢ間にかかっていた電圧を次のうちから一つ選び，記号で答えよ。

非破壊検査 Vol.65，No.12（2016）には「NDT フラッシュ掲載記事一覧」として，これまでの本欄の記事に関する Vol.と No.の表が掲載されている。特に，レベル 2に該当する欄に示された Vol.と No.を基に各非破壊検査誌を見てもらい，過去に掲載された例題とこの解答に当たっての解説の記事も参考にしてもらいたい。